様式３R1316

金属ナノ粒子から成る水素吸蔵材料の水素ガス雰囲気下におけるXAFS 測定
XAFS analysis of the hydrogen storage material composed of nanoparticles
under the hydrogen atmosphere小川 智史a, 藤本 大志a, 水谷 剛士a, 小川 雅裕b, 太田 俊明b, 吉田 朋子a, c, 八木 伸也a, c
Satoshi Ogawaa, Taishi Fujimotoa, Tsuyoshi Mizutania, Masahiro Ogawab, Toshiaki Ohtab,
Tomoko Yoshidaa, c, Shinya Yagia, ca

名古屋大学大学院工学研究科, b 立命館大学 SR センター, b 名古屋大学エコトピア科学研究所
aGraduate School of Engineering, Nagoya University, bThe SR Center, Ritsumeikan University,cEcoTopia Science Institute, Nagoya University

水素吸蔵材料である Mg-Pd ナノ粒子に対して、希釈水素ガス雰囲気下における Mg K-および Pd
L3-edge NEXAFS 測定を行い、その化学状態変化を調べた。大気酸化しやすい Mg-Pd ナノ粒子の大気圧下における XAFS 測定を行うために、試料表面をフッ素樹脂によって被覆する試みを行った。
Mg K-edge NEXAFS からは Mg の水素化を示すような結果は得られなかったが、その一方で Pd
L3-edge NEXAFS においては明瞭な化学状態変化が確認された。
We have investigated the change of the chemical state of the Mg-Pd nanoparticles (Mg-Pd NPs) under the
diluted hydrogen gas atmosphere by means of Mg K- and Pd L3-edges NEXAFS analyses. In order to avoid
the air oxidation of the Mg-Pd NPs, these have been covered with the fluorine resin prior to the NEXAFS
measurements. Unfortunately, we have been not able to obtain the Mg K-edge NEXAFS for thehydrogenated Mg in the Mg-Pd NPs. On the other hand, the Pd L3-edge NEXAFS has changed obviously
during the exposure to the diluted hydrogen gas atmosphere.
Keywords: Hydrogen storage material, Mg-Pd NPs, Mg K-edge NEXAFS, Pd L3-edge NEXAFS
析を真空中における吸収端近傍 X 線吸収微細背景と研究目的： マグネシウム（Mg）は水構造（NEXAFS）分析によって行ってきたが、素化物MgH2 を形成することで理想的に 7.6
水素ガス曝露前後における分析しか行えておwt%もの水素を吸蔵することが可能な材料でらず、水素ガス曝露中の化学状態変化は未解ある。しかし、その表面上における水素分子明である。Mg-Pd ナノ粒子の水素吸蔵、放出の解離活性と水素化物中における水素拡散率時における化学状態の動的変化は大変興味深の双方が極めて低いために、水素吸蔵に 350
いが、Mg-Pd ナノ粒子は空気中で速やかに酸ºC以上の高温と 3 MPa以上の高圧条件が必要化してしまうため、試料を空気に触れさせるであり、実応用における問題となっている[1]。
ことなく大気圧下で測定を行うことは難しい。
Mg の表面活性と水素拡散率の向上に関し
そこで本研究では、Mg-Pd ナノ粒子試料をフて、パラジウム（Pd）の添加とナノ粒子化がッ素樹脂によって被覆し、大気酸化を抑制す有効であると考えられる。Pd は高い水素分子る試みを行った。その上で、水素ガス雰囲気解離活性を有しており、Pd で被覆された Mg
下における Mg-Pd ナノ粒子の化学状態変化
薄膜は常温常圧で水素を吸放出できることがを Mg K 端および Pd L3 端における吸収端近報告されている[2]。さらにこの材料をナノ粒子化することで、比表面積が増加し、材料中傍 X 線吸収微細構造（Mg K- and Pd L3-edges
における水素の拡散距離をナノ粒子の粒径程NEXAFS）分析によって調べることを目的と度まで短距離化できるため、迅速な水素吸放して行った。
出が期待できる[3, 4]。
実験： Mg-Pdナノ粒子はHeを用いたガス中
これまでにわれわれはガス中蒸発法を用い蒸発法[5, 6]で作製した。60 TorrのHeガス雰て Mg-Pd ナノ粒子を作製し、その化学状態分

様式３Fig. 1. TEM blight field image and the size
distribution of the Mg-Pd NPs.

囲気下においてMgとPdを同時に蒸発させる
ことでMg-Pdナノ粒子を作製し、2.8 μm厚のポリプロピレンフィルム上に固着させること
で NEXAFS 測 定 用 試 料 と し た 。 作 製 し た
Mg-Pdナノ粒子試料を真空中においてトランスファーベッセル[7]内に格納し、これを窒素ガスで雰囲気を置換したグローブボックス内に輸送し、Mg-Pdナノ粒子をフッ素樹脂によって被覆した。
作製したMg-Pdナノ粒子のTEM像をFig. 1に示す。この試料は大気曝露を経ているために、MgOによるものと思われる被膜がナノ粒子表面に見られる。このナノ粒子の平均粒径は5.9 nmであった。
Mg K-及びPd L3-edges NEXAFS測定は立命館大学SRセンターBL-10にて行った。ゴロブ
チェンコ型二結晶分光器を用いてX線の単色化を行い、分光結晶としてMg K-edgeに関してはBeryl(10-10)単結晶を、Pd L3-edgeに関してはGe(111)を用いた。入射X線エネルギーの校正は、MgO粉末（純度：99 %）とPdO粉末のスペクトルにおける第一ピークのエネルギー位置をそれぞれ1309.3 eVと3175.9 eVにすることで行った。NEXAFSスペクトルは蛍光X線収量法を用いて取得した。
水素ガス雰囲気下におけるNEXAFS測定
はBL-10末端装置における大気圧XAFS室にて 行 っ た 。 Mg-Pd ナ ノ 粒 子 試 料 を 大 気 圧
XAFS室に固定した後に、Heガスにて雰囲気を置換することで水素化前のNEXAFS測定を行った。その後、希釈水素ガス（4 wt% H2）によって雰囲気を置換しながらNEXAFS測定を行うことでMg-Pdナノ粒子の化学状態変化を分析した。
結果および考察： Fig. 2 にMg-Pdナノ粒子のMg K-edge NEXAFSスペクトルを示す。この
Mg-Pdナノ粒子は１気圧の純水素ガスに曝露後、Heガスを曝露するというサイクルを 3 サイクル経た試料である。Mg-Pdナノ粒子表面上をフッ素樹脂が覆っており、Mg K-edgeに対応するX線が樹脂によって大きく減弱されるためにS/N比の良好なスペクトルを得ることはできなかった。また、Mg K-edge NEXAFS
測定における標準試料として、金属的なMgと酸化Mgのスペクトルを示しており、すべてのスペクトルはエッジジャンプで規格化されている。
Fig. 2 において、1304 eV に見られる肩構造は Mg の金属状態に起因する構造であり、Mg-Pd ナノ粒子のスペクトル中にも見られることから、ナノ粒子中に Mg の金属状態が存在していることがわかるが、金属的な Mg のスペクトルにおける肩構造の強度と比較すると、その存在割合は少なく、ほとんどの Mg原子は酸化物を形成していることが見て取れる。しかし酸化物の形成以降に生じる大気酸化過程（水酸化物、炭酸塩の形成）は確認されず、今回用いたフッ素樹脂による被覆処理は、大気酸化過程の進行を遅らせる効果を有していることがわかった。

Fig. 2. Mg K-edge NEXAFS spectrum for theMg-Pd
NPs
after3cyclesofthehydro-/dehydrogenation. NEXAFS spectra for themetallic Mg and MgO are shown as the standardspectra.

様式３文 献[1] I.P. Jain, C. Lal, A. Jaini, Int. J. Hydro.
Ener. 35 (2010) 5133.
[2] 吉村和記, 表面技術 56 (2005) 882.
[3] R.W.P. Wagemans, J.H. van Lenthe, P.E.
de Jongh, A.J. van Dillen and K.P. de Jong,
J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 16675.
[4] Ki-Joon Jeon, H.R. Moon, A.M. Ruminski,
B. Jiang, C. Kisielowski, R. Bardhan andJ.J. Urban, Nature Materials 10 (2011) 286.
[5] S. Yagi, H. Sumida, K. Miura, T. Nomoto,K. Soda, G. Kutluk, H. Namatame and M.
Taniguchi, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 4(2006) 258.
[6] S. Ogawa, T. Mizutani, M. Ogawa, C.
Yogi, T. Ohta, T. Yoshida, S. Yagi, Confer.
Proc. NANOCON 2012 (2012) ISBN
978-80-87294-32-1, 274.
[7] 中西康次, 八木伸也, 太田俊明, 電気学会
論文誌Ｃ 130 (2010) 1762.
Fig. 3. The variation of the Pd L3-edge NEXAFS
during the exposure of the Mg-Pd NPs to thediluted hydrogen gas (4 wt% H2). The inset figureis the magnification of the NEXAFS spectra in theabsorption edge region.

Fig. 3 に Mg-Pd ナノ粒子の Pd L3-edges
NEXAFS における希釈水素ガス曝露時の変化を示す。挿入図は吸収端のシフトを示しており、標準試料として金属的な Pd の NEXAFSスペクトルを示している。
水素化前のスペクトルは金属的な Pd とは大きく異なっており、3183 eV 付近に新たなピーク構造が見て取れる。この構造は酸化物のスペクトル中においても見られず、Mg 原子と Pd 原子との結合に起因する構造と考えられ、Mg-Pd 合金相の存在を示唆している。
3176 eV 付近のピーク構造は金属的な Pd による構造と考えられ、標準試料のそれに対して高エネルギー側にシフトしているのは Mg-Pd合金によるピーク構造に一部重なっているためと考えられる。
希釈水素ガスの曝露によって 3176 eV および 3183 eV 付近のピーク構造はそれぞれ高エネルギー側と低エネルギー側へとシフトしており、Pd 原子周りの化学状態が顕著に変化している様子が見て取れる。しかし、このスペクトル構造の変化が Pd の水素化によるものなのか、Mg-Pd 合金の化学状態変化かは判然とせず、この詳細を明らかにするためには更なる分析を必要とする。

論文・学会等発表[1]小川智史, 藤本大志, 水谷剛士, 小川雅裕,
与儀千尋, 加藤和男, 太田俊明, 吉田朋子 ,八木伸也,
第 16 回 XAFS 討論会（2013 年 9 月 5 - 7 日, 東京大学, 化学本館）